1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSüNGEN. 39 



WO a die sp. Wärme bei 0° und ß wie auch y positiv sind; in der 

 Regel ist das Glied yt- ziemlich klein verglichen mit ßt. 



Für einige Körper hat man, auf Grundlage sehr sorgfältiger Unter- 

 suchungen, auch ein Glied ôt^ hinzugefügt, und gelegentlich ist auch 

 nachgewiesen, dass eine der Konstanten y oder d — jedenfalls für einige 

 Temperatur-Inter\alle — negativ ist.^ Die Bestimmungen der Kon- 

 stante y (und (5), die immer ganz klein sind, verlangen selbstverständlich 

 äusserst genaue Messungen, welche bei hoher Temperatur sehr schwierig 

 sind. Die aus den früheren Jahrzehnten herstammenden Untersuchungen 

 eines und desselben Körpers weichen, besonders für die Konstante y 

 (und d). häufig nicht unwesentlich von einander ab. 



Für eine Reihe von Metallen (Eisen, Nickel, Kobalt, Aluminium 

 u. s. w.) ist von mehreren Forschem eine beträchtliche Steigerung der 

 sp. Wärme mit der Temperatur nachgewiesen worden; und tur Silicium 

 (und Kohlenstoß, Bor) ist von H. F. Weber — wie auch fxir Titan, von 

 L. F. Xilson und O. Pettersson -- festgestellt worden, dass das Wachs- 

 tum der sp. Wärme mit der Temperatur auffallend stark ist. Hieraus 

 ergibt sich, auf Grundlage der Gesetze von Neumann und Woestyn, dass 

 die sp. Wärme der Silikate ganz bedeutend mit der Temperatur steigen 

 muss. 



Wir geben zuerst einen Auszug der wichtigsten einschlägigen frü- 

 heren Untersuchungen die Silikate betreffend. 



Die sorgfältigste der bisherigen Bestimmungen rührt von C. Ba rus- 

 her, der die specifîsche Wärme eines Diabases etwas unterhalb wie auch 

 etwas oberhalb des Schmelzpunkts untersuchte. 



' Beispielsweise geben wir einige der Bestimmungen der wahren sp. Wärme: 

 ic^^= 0.1062 -(- 0.000056 t -^ 0.00000024 f* 

 Li^en Î c^ = 0.1012 -(- 0.0000506666 t -•- 0.000000 165998 t- 

 die erste Angabe (bis zu 300°) nach Dulong und Petit, die zweite (bis zu 660°) 

 nach W. X. Hartley (Electrician, B. 39. 1S97; Ref. in Wiedemanns Beiblättern, B. 21. 



1S97). 



r c, = 0.208 897 151 -*- 0.000 161 868 22 t 

 Aluminium I ^ p.ooo 000 294 246 V- -^ 0.000000000461 1S2 52 i^ ; 



nach W. Bon ts che w (bis zu 625°; Diss. Zürich, 1900; Ref. in Wiedemann-Königs 

 Beiblättern. B. 25, 1901). 



Quarz: c^ ■=■ 0.1737 -4- 0.000394 t -j- 0.000000027 t^\ 



nach Pionchon (1. c; gilt für das Intervall o bi^ ca. 400°; für höhere Temp, anders; 

 siehe unten). 



Diamant (nach H, F. Weber): c^ = 0.0947 -4- 0.000994 ' "i" 0.00000036 t-. 

 * The Fusion-Constants of Igneous Rock. Part III. The Thermal Capacity of Igneous 

 Rock, considered in its Bearing on the Relation of Melting-Points to Pressure. Philos. 

 Mag. and Joum. of Sc. London Ser. 5. Vol. 35. 1S93. 



